§ 12. Verholzte Zellmembranen. 693 



Faber (1) hat denn auch gefunden, daß die Hydathodenzellwände der 

 Blätter von Anamirta Cocculus wohl die Phloroglucinprobe, nicht aber die 

 MÄULEsche KMn04-Reaktion geben. Sie sind daher kaum als verholzte 

 zu bezeichnen. Übrigens kann selbst die Hadromalprobe nicht eindeutig 

 genannt werden, da sie durch eine Anzahl aromatischer Stoffe in derselben 

 Weise erzeugt wird. 



Zu untersuchen wäre, ob die wiederholt festgestellte Bildung von 

 Ameisen- und Essigsäure bei der Säurehydrolyse des Holzes auf Abspaltung 

 aromatischer Seitenketten beruht, oder auf andere Ursachen zurückzuführen 

 ist (2). In der KaHschmelze wurde aus Holzmehl Oxalsäure erhalten, was 

 bei Baumwolle nicht der Fall war (3). Unsicher ist es schließhch, ob die 

 Vermutung von Kleinstück (4) berechtigt ist, daß der im Cambialsafte der 

 Fichte konstatierte Gehalt an Formaldehyd, der allerdings nur durch quah- 

 tative Farbenreaktionen nachgewiesen wurde, etwas mit dem mit der Holz- 

 bildung verbundenen Kondensationsprozesse zu tun hat, wie angenommen 

 wurde. 



Bezüghch der kleinen Menge stickstoffhaltiger Substanzen im 

 Holze, welche zahlreiche Analysen gefunden haben (es scheint stets weniger 

 als 1%N bei der Elementaranalyse gefunden worden zu sein), dürfte wohl 

 kaum eine andere Meinung berechtigt sein, als die, daß es sich um Inhalts- 

 stoffe von Markstrahlzellen oder anderen lebenden Holzelementen handelt. 

 Es wurden auch die jüngeren Holzlagen der Kiefer stickstoffreicher ge- 

 funden (5). 



Der Aschengehalt des Holzes ist in der Regel sehr gering und die 

 Reinaschenzahlen, wie sie in Wolffs Zusammenstellungen vorliegen, zeigen 

 meist Werte unter 1%, selbst weniger als 0,5%. Die Asche ist meist sehr 

 kalkreich und enthält häufig 70—80% CaO, auch der Kieselsäuregehalt 

 ist in der Regel 3—5%. Der Kahgehalt unterliegt großen sjiezifischen 

 Schwankungen, steigt bis über 20% an und fällt bis auf 5%. Ähnhch ist 

 es mit dem Magnesiagehalt. Der Kalkgehalt ist im Kernholze manchmal 

 ein sehr hoher, indem daselbst kohlensaurer Kalk sehr reichlich abgelagert 

 werden kann, wie Molisch (6) an guten Beispielen gezeigt hat. Das Teak- 

 holz zeigt den merkwürdigen Fall von Konkretionen aus phosphorsaurem 

 Kalk; infolgedessen ist der Phosphorsäuregehalt fast zu 30% der Reinasche 

 gefunden worden. 



Unter den Farbstoffen, welche verholzte Zellmembranen oft leb- 

 haft gelb, rot, braun, braunviolett tingieren, finden sich die verschieden- 

 sten Substanzen: Bcnzolderivate, wie Hämatoxyhn, heterocyclische Stoffe 

 wie das Fisetin usw., auch Alkaloide, wie Berberin. Die meisten werden 

 passend an anderen Stellen verteilt zur Sprache kommen. Verbindungen 

 mit Membranstoffen gehen diese nur adsorbierten Pigmente nie ein, und 

 man kann sie durch Extraktionsmittel dem Holze ohne weiteres entziehen (7). 



1) F. C. V. Faber, Ber. Botan. Ges., 22, 177 (1904). Von diesem Gesichts- 

 punkte aus wären manche auffallende Angaben, wie jene von Boodle, Ann. of Botan., 

 16, 180 (1902), über Verholzung von Siebröhrenwänden, nochmals zu untersuchen. 

 Hingegen dürfte es sich in der Verholzung von Wundgeweben [Devaux, Soc. Linn. 

 Bordeaux (22. April 1903)] wohl um einen der Holzbildung analogen Prozeß handeln. 



— 2) Gross u. Tollens, Journ. f. Landw., 59, 185 (1911). Jedliöka, Coilegium 

 (1913), p. 33. Gross, Ber. Chem. Ges., 43, 1526 (1910). — 3) A. v. Hedenström, 

 Chem.-Ztg., jj, 853 (1911). — 4) M. Kleinstück, Ber. Chem. Ges., 45, 2902 (1912). 



— 5) Fr. Weis, Botan. Zentr., loi, 174 (1905). — 6) Molisch, Sitz.ber. Wien. Ak., 

 84 (Juni 1881). — 7) Farben v. Hölzern: Schramm, Jahresber. Ver. angewandt. 

 Botan. (1907). 



